664 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Clivages. Clivages/» (LIO) assez nets, traces suivant p (001). Cassure 
inég’ale. 
O 
Dureté. 5,5 à 6. Fragile. 
Densité. 5,9 à 6,2. 
Coloration et éclat. Blanc d’argent à gris d’acier. Le minéral se ternit 
à l’air, les variétés cobaltifères deviennent alors rosées. Eclat métal- 
lique. Poussière noire grisâtre. Opaque. 
Propriétés électrupies. Thermoélectrique. Les variétés -[-et — se 
rencontrent. 
Composition, chimique. La formule Fc S^, Fe As“ correspond à la com- 
position a; une partie de l’arsenic peut être remplacée par de l’anti- 
moine, du bismuth. Dans quelques variétés désignées sous le nom de 
danaïte une partie du fer est remplacée par du cobalt (4 à 10 0/0). 
Quand la proportion de cobalt est plus élevée, le minéral passe au 
glaucodot. Dans d’autres cas, une partie de l’arsenic est remplacée par 
de l’antimoine et du bismuth. Enfin beaucoup de mispickels sont 
aurifères et argentifères; celui de la Miouse (P. de D.) renferme de 
40 à 100 gr. d’or à la tonne {B. S. M. IX. 241. 1886). 
h\ Analyse du mispickel de la mine des Cbalanchcs par Zimmermann 
(in Groth. Ber. Akad. München). 385. 1885); c) d) éf de Meymac par M. 
Carnot (C. 7?, LXXIX. 479. 1874). Ce mispickel renferme environ 8 gr. 
d argent par 100 kil. et des traces d’or non dosable. 
a) 
>>) 
e) 
d] 
e) 
As.-, 
46,0 
45,78 
40,15 
39,96 
39,30 
Sb 
)) 
>> 
1,70 
1,90 
1,00 
Bi 
» 
» 
1,62 
4,13 
6,58 
S 
19,7 
19,56 
16,34 
15,92 
14,60 
Fe 
34, ;i 
CO 
t-' 
31,90 
30,21 
28,71 
Co 
)) 
)) 
0,16 
0,76 
1,07 
Pb 
» 
» 
0,10 
traces 
0,10 
Gangue 
ID 
V 
6,10 
4,90 
5,70 
Eau et perte 
» 
» 
1,93 
2,22 
2,44 
100,0 
99,98 
100,00 
100,00 
100,00 
E.ssais P y t ’ogn os tique s. 
Dans 
le tube fermé. 
le mispickel donne un 
blimé rouge de réalgar 
, puis un anneau 
noir 1 
d’arsenic 
. Dans le tube 
t. Ces mispickels hisniuthifères sont à comp.aror à V alloclasilc cl'Or.nwilza (Co, 
Fe) (As, Bi) S. 
